— 242 — 



Die Schmelzbarkeit der Billitonite sollte sich nach 

 SüESS (S. 247) wie die der Moldavite verhalten. Diese be- 

 ginnen sich bei 1250° C mit einer dünnen Schmelzschicht zu 

 überziehen und sind bei 1400° eingeschmolzen (Versuche an 

 Moldaviten von Herrn Bares). 



Herr Brun behandelte 2 mm dicke leistenförmige Täfelchen, 

 die aus dem von BrüNCK analysierten Billitonit geschnitten 

 waren. 



Sie erhielten bei leichtem Druck eines Platinstabes die 

 erste Biegung bei 806° C. 



Sie bogen sich ohne Anwendung von Druck bei 874 bis 



883° C. 



Der zweite Billitonit, auf den sich die folgende Gasanalyse 

 bezieht, füllte durch Erweichung die Form des Tiegels aus bei 

 1044 — 1055° C, und zwar ist die Masse bei 1044° noch 

 ziemlich zähflüssig. 



Dieses Verhalten beim Schmelzen fand Brüx überein- 

 stimmend mit dem von gasarmen Obsidianen, die dieselben 

 Minima und Maxima zeigten. 



Die Entgasung im Vakuum erfolgte bei der Erwärmung 

 bis 900° C. 



Für 1 kg berechnet, lieferte der Billitonit von Dendang: 



A. Als festes Sublimat in der Vorlage: 



Salmiak 5 mg 



[Na, K] Cl 60 - 



B. Gase: 



Gesamtmenge ...... 228 ccm 



Menge nach Korrektur . . 213 - 



Diese Gase hatten, pro kg der angewandten Billitonitmenge 

 berechnet, folgende Zusammensetzung: 



CO, 98,0 ccm 



CO' 100,4 



H 29,2 (14,2*) 



SO, 0,4 



H 2 S abwesend 



N Spuren 



abwesend 



228,0 ccm (213*) 



Die mit * bezeichnete Korrektur bezieht sich auf die 

 geringe Abgabe von H durch das Platinrohr. Der hierdurch 

 notwendige Abzug beläuft sich auf 10 — 15 ccm pro kg des 

 Billitonites. 



